( 1233 ) 



est connue depuis longtemps, il ne paraît pas qu'on se soit préoccupé jus- 

 qu'ici d'en rechercher la cause. On a admis comme évident que le volume 

 des hydrates formés était plus grand que la somme des volumes de l'eau 

 et du ciment anhydre. Il m'a semblé que celte hypothèse méritait d'être 

 soumise au contrôle de l'expérience. Elle ne s'impose pas nécessairement; 

 il se pourrait très bien que le volume apparent et le volume absolu varient 

 en sens inverse pendant l'hydratalion. C'est bien en effet, comme je vais le 

 montrer, ce qui se passe; l'augmentation du volume apparent résulte 

 d'un déplacement relatif des différentes particules solides. C'est un phé- 

 nomène analogue, mais sur une échelle très réduite, à celui qui se produit 

 dans l'extinction de la chaux. 



» Pour les mesures j'ai employé de grands thermomètres de 70"^° de capacité dans 

 lesquels on introduit par le vide la pâte molle, puis au-dessus une certaine quantité 

 d'eau s'arrètant à mi-hauteur dans la tige. On scelle ensuite à la lampe l'extrémité 

 supérieure de cette tige. Il ne reste plus qu'à mesurer de temps en temps la descente 

 progressive du sommet de la colonne liquide. Son déplacement donne la mesure très 

 précise de la diminution du volume absolu; cette diminution est d'ailleurs accompa- 

 gnée d'une augmentation du volume ajjparent qui finit par amener la rupture des ré- 

 servoirs en verre après un temps compris généralement entre un mois et six mois. 



M Le Tableau suivant donne les résultats d'une série d'expériences com- 

 mencées en 1894. Les contractions sont exprimées en centimètres cubes 

 et rapportées à loo^'' de matière. Une croix indique la rupture du tube par 



gonflement apparent. 



(i 1 7 1 a iS j 



heures, jour, jours, mois. mois. mois. .ins. 

 ce ce rc vc te re ce 



Ciment porlland de Boulogae o,4 0,7 2 2,9 x 



)) (roches grises) 0,6 1,0 3,7 4)' 4'6 ><^ 



Ciment lent de Grenoble ... 1,3 (,8 3,8 8,9 x 



i> rapide » 1,2 1,8 2,0 2,2 2,4 3,6 X 



Chaux, siliceuse de Saint-Astier 0,0 o,3 1,2 i,S 2,2 2,6 3,o 



Grappier du Teil 0,0 0,2 0,6 i,5 1,9 2,0 3,o 



Ciment siliceux de I^uoms 0,2 0,9 2,8 3,6 4!''> 4)5 4^7 



I p. SiO' calcinée -)- I p. CaO, H^O.. . 0,0 o,3 2,5 3,i 3,9 x 



)) On voit donc que pour la plupart des liants hydrauliques la contrac- 

 tion après achèvement du durcissement est comprise entre 4*"" et S"". 



M Ces expériences montrent que la diminution du volume absolu dans 

 le durcissement des mortiers est un fait aussi constant que l'accroissement 

 de leur volume apparent. Il n'y a aucune corrélation à établir entre ces 



C. W., 1899, 2' Saniestre. (T. GXXIX, N- 26.; ' ^- 



